ROCHES DÉPOSÉES CHIMIQUEMENT. 169 
4° Les chaux moyennement hydrauliques, faisant prise après 
quinze ou vingt jours d'immersion et continuant à durcir. Après 
un an, leur dureté est comparable à celle du savon sec; elles 
se dissolvent encore dans une eau pure, mais avec beaucoup 
de difficulté. 
2 Les chaux hydrauliques, qui font prise après six ou huit 
jours d'immersion et continuent à durcir. Les progrès de cette 
solidification peuvent s'étendre jusqu’au douzième mois, 
quoique la plus grande partie de la dureté soit acquise au bout 
de six. À cette époque, déjà la dureté de la chaux est compara- 
ble à celle de la pierre très-tendre, et l’eau ne l'attaque plus. 
3° La chaux éminemment hydraulique, qui fait prise du 
deuxième au quatrième jour d'immersion, après un mois est 
déjà dure et tout à fait insoluble ; au sixième mois, elle se com- 
porte comme les pierres calcaires absorbantes; elle donne des 
éclats par le chocet présente une cassure écäilleuse. 
Les chaux hydrauliques, quelle que soit leur énergie, s’é- 
chauffent et fusent avec l’eau. Il est certaines pierres calcaires 
très-mélangées d’Argile, qui donnent, par la calcination, des 
chaux qui ne fusent pas, et qu’il faut pulvériser à la manière 
du plâtre, pour les gâcher; elles prennent sous l’eau, sans 
aucune addition. Cette double propriété les a fait désigner 
sous les noms de plétre-ciment, ciment et ciment romain. 
M. Vicat a déduit, de la comparaison de nombreuses ana- 
lyses qu'il a faites, les résultats suivants : 
1° Les chaux grasses sont sensiblement pures ; 
2° Les chaux maigres non hydrauliques doivent cette pro- 
priété à une quantité assez considérable de sable ou de magné- 
sie qu'elles contiennent; 
3° Les chaux moyennement hydrauliques renferment de 10 
à 45 pour 100 d’Argile ; 
4° La silice seule peut former avec la chaux une combinai- 
naison très-hydraulique ; 
5° Les chaux éminemment hydrauliques contiennent une 
proportion d’Argile très-considérable, qui s’élève jusqu’à 36 
pour 400; 
6° À mesure que la quantité d’Argile augmente, la propriété 
de se solidifier sous l’eau devient plus énergique. Le ciment 
romain des Anglais, qui contient de 50 à 56 d’Argile, et le plâtre- 
ciment de Boulogne, qui en renferme 47,03, se solidifient 
